284 Karl Ritter v. Hauer. Fß] 



(t) Torf von lichtbrauner Farbe. 



Wasser in 100 Theilen 5-9 Perc. 



Asche in 100 Theilen 4-6 „ 



Bleiregulus 13-1 Gram. 



Wärme-Einheiten 2950 



Aequivalent für eine SOzöU. Klafter weichen 



Holzes sind Centner 17-7 



b) Torf von dunkelbrauner Farbe. 



Wasser in 100 Theilen 7-6 Perc. 



■^sche „ „ „ 2-7 „ 



Bleiregulus 13-6 Gram. 



Wärme-Einheiten 3081 



Aequivalent für eine 30zöll. Klafter weichen Hol- 

 zes sind Centner 17-0 



c) Das Gemenge aller eingesendeten Torfmuster. 



Wasser in 100 Theilen 6-8 Perc. 



Asche „ „ 3-0 „ 



Bleiregulus 13-0 Gram. 



Wärme-Einheiten 2938 



Aequivalent für eine 30zü11. Klafter weichen Hol- 

 zes sind Centner 17-8 



Nr. XXIII. Hydraulischer Kalk, eingesendet von Herrn Franz 

 Leithe, Montanist, in Waidhofen a. d. Ybbs. 



100 Theile enthielten: 



I. n. 



Kieselsauren Thon 24-6 26-5 



Lösliche Substanzen und etwas Eisenoxyd . . 5'2 3-2 



Kohlensauren Kalk 69-2 68-9 



Kohlensaure Magnesia Spuren Spuren 



Feuchtigkeit, Alkalien 1-0 1-4 



100 100-0 



Die Zusammensetzung ist danach eine gute, guten hydraulischen 

 Kalken entsprechende. 



Von dem gebrannten Kalke wurden Kugeln geformt und dieselben 

 anter Wasser gelegt, sowohl für sich allein, als mit Sand gemengt. 



Beide Producte erhärteten binnen 24 Stunden sehr gut zu einer 

 festen Masse. 



Nr. XXIV. Eisenerz, eingesendet von der Betriebs-Direction der 

 Forst- und Industrie-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien. 



Dasselbe enthält in 100 Theilen: 



Gangart (unlöslich) 0-35 (Kieselsäure, Thon) 



Eisenoxyd .')1*28 



Kohlensauren Kalk 40-06 



Wasser 7-0.5 



98-74 



Der Gehalt an metallischem Eisen beträgt 35-88 Perc. und es ist 

 somit ein gut schmelzwürdiges Eisenerz. 



